554 
R. Nacken, 
sation der in diesem System auftretenden kristallisierten Phasen 
entsprechen werden. Falls nun Chlor- und Fluorapatit miteinander 
eine lückenlose Reihe von Mischkristallen liefern, treten vier der- 
artige Phasen auf : Mischkristalle , Flußspat , Ca Cl 2 und Ca Cl 2 . 
Ca 3 P 2 0 8 (kristallisiertes Ca 3 P 2 0 8 ausgenommen). 
Aus diesem Grunde wurde zunächst eingehend die Misch- 
kristallbildung zwischen Chlor- und Fluorapatit 
verfolgt. 
Die Untersuchung durch Abkühlungskurven führte nicht zum 
Ziel, daher wurden auf optischem Wege die Zusammensetzungen 
der primär kristallisierenden Mischkristalle ermittelt. Hierzu wurden 
die sich bei beginnender Erstarrung absetzenden Kristalle einer 
Reihe von Schmelzen (1 — 6 in Fig. 6) isoliert und ihr Brechungs- 
vermögen bestimmt. Es zeigte sich neben einer kontinuierlichen 
Verstärkung der Doppelbrechung mit zunehmendem Fluorgehalt 
eine Verminderung der Lichtbrechung. Diese letztere läßt sich 
nach der Einbettungsmethode leicht bestimmen. Da nun wohl die 
Annahme berechtigt erscheint, daß die Änderung der Lichtbrechung 
mit der Konzentration durch eine lineare Funktion darstellbar ist 
und sich aus der Mischungsregel berechnen läßt, so wird man, 
ohne große Fehler zu begehen , aus der Lichtbrechung die Zu- 
sammensetzung bestimmen können. 
Fig. 4. 
In Fig. 4 sind die Brechungsindizes für Na-Liclit von Fluor- 
und Chlorapatit mit 1,6325 und 1,6667 eingetragen. Auf der 
Verbindungsgeraden liegen also die der Mischkristalle. 
Es zeigt sich nun , daß die Lichtbrechung der primär aus- 
geschiedenen Kristalle in der Mischung 1 mit 1,658 noch dem 
